56 Karsten 



bis zum Weifsglühen erhitzte graue Roheisen, plötzlich in Wasser ab- 

 gelöscht , so erhalt es eine lichtere Farbe mit zunehmender Härte und 

 abnehmender Geschmeidigkeit. Das sehr graue , besonders das in den 

 Hohenöfen bei Koaks erblasene graue Roheisen , erleidet diese Verän- 

 derungen am wenigsten. 



Fassen wir diese Erscheinungen beim anhaltenden Glühen und 

 darauf folgenden plötzlichen oder langsamen Erkalten des Siabeisens, 

 des Stahls und des Pioheisens , zusammen ; so wird schon daraus ein- 

 leuchtend, dafs das Hervortreten der dunklen Farbe und die damit ver- 

 bundene Weichheit und gröfsere Geschmeidigkeit, eben so wenig einem 

 zunehmenden Kohlegehall , als das Hervortreten der lichteren Farbe 

 und die damit verbundene gröfsere Härte und verminderte Geschmei- 

 digkeil, einem abnehmenden Kohlegehalt des Eisens zugeschrieben wer- 

 den können. Wohl aber werden wir auf ein verändertes Mischungs- 

 verhähnifs der Kohle mit dem Eisen schliefsen und zugeben müssen, 

 dals sich die Kohle beim langsamen Erkalten vom Eisen abzuscheiden 

 strebt , wogegen sie beim schnellen Erkalten mit demselben verbunden 

 bleibt. Diese Reweglichkeh der Kohle in der Verbindung mit Eisen, 

 vermöge welcher sie sich beim Erkalten der erhitzten Mischung, wieder 

 vom Eisen zu trennen strebt , kann nicht anfallender und mehr be- 

 fremdend seyn , als es die Aufnahme der Kohle durch das Eisen in 

 der V\ cifsglühhiize selbst ist. Wir sehen hier eine Verbindung von 

 zwei Metallen sich bilden , von denen sich keins im flüssigen Zustande 

 befindet, die beide, ohne Luftzutritt, im höchsten Grade feuerbeständig 

 sind, und von denen das eine ausserordentlich strengllüssig, das andere 

 aber vielleicht ganz unschmelzbar ist. 



n. Erscheinungen beim Schmelzen. 



Cementstahl in verschlossenen Tiegeln, mit oder ohne Glasdecke, 

 geschmolzen und im Tiegel selbst höchst langsam erkahet, erlangt eine 

 ungleich gröfsere Weichheit als vor dem Umschmelzen, und verdunkelt 

 dabei seine Farbe , die jetzt graublau erscheint. Die blaue Farbe wird 

 um so mehr durch einen grauen Schimmer verunreinigt , je härter der 

 Cementstahl gebrannt, d. h. je anhaltender und in je gröfserer Glühhitze 

 das Stabeisen mit Kohle geglüht worden war. Wird der geschmolzene 



